九州シンクロトロン光研究センター
県有ビームライン利用報告書
課 題 番 号 ： 1408094S

Ｂ Ｌ 番 号 ： 11（様式第 5 号）
大 膨 潤 状 態 お よ び 液 晶 状 態 と な っ た 層 状 結 晶 の 小 角 X 線 散 乱 測 定 (2):結 晶 種 や 溶 媒 の 影
響についての詳細な検討
Small angle X-ray scattering measurements of largely-swollen and liquid crystalline layered
crystals (2): the effect of the kind of the crystal and solvent
山 本 伸 也 1 、 宮 元 展 義 1 、 星 出 龍 理 2 、 Song Yeji 2 、 佐 々 木 高 義 2

Shinya Yamamoto, Nobuyoshi Miyamoto, Tatsumasa Hoshide, Song Yeji,Takayoshi Sasaki
1
1

福岡工大大学院工学研究科、2 物質・材料研究機構

Graduate School of Fukuoka Institute of Technology, 2 National Institutefor Materials Science※１

先 端 創 生 利 用（ 長 期 タ イ プ 、長 期 ト ラ イ ア ル ユ ー ス 、長 期 産 学 連 携 ユ ー ス ）課 題 は 、実 施 課 題
名 の 末 尾 に 期 を 表 す （ Ⅰ ）、（ Ⅱ ）、（ Ⅲ ） を 追 記 し て く だ さ い 。

※２

利 用 情 報 の 開 示 が 必 要 な 課 題 は 、本 利 用 報 告 書 と は 別 に 利 用 年 度 終 了 後 二 年 以 内 に 研 究 成 果 公
開 ｛ 論 文 （ 査 読 付 ） の 発 表 又 は 研 究 セ ン タ ー の 研 究 成 果 公 報 で 公 表 ｝ が 必 要 で す 。 (ト ラ イ アルユース、及び産学連携ユースを除く)

１．概要（注：結論を含めて下さい）
層状結晶を溶媒中で剥離して得られた、液晶状態のナノシートコロイド試料について 、小 角 X 線 散 乱 装 置（ SAXS）を 用 い て 構 造 解 析 を 行 っ た 。モ ン モ リ ロ ナ イ ト 系 で は 、ネ マ チ ッ ク 液 晶 相 と 思 わ れ る ブ ロ ー ド な ピ ー ク が 観 察 さ れ 、試 料 調 製 時 の 超 音 波 処 理 によって、その底面間隔が変化した。一方、フルオロヘクトライトでは、ラメラ構造と思わ れ る 複 数 の ピ ー ク が 確 認 さ れ た 。底 面 間 隔 は 、ナ ノ シ ー ト 濃 度 の 減 少 と と も に 増 加 し 、最 大 198 nm と な っ た 。 こ の 底 面 間 隔 の 変 化 は 、 目 視 で き る コ ロ イ ド の 構 造 色 変 化 と 対応していた。
（ English ）Structural analyses of the liquid crystalline nanosheet colloids obtained by exfoliation oflayered crystals were conducted. In the montmorillonite system, broad peak due to nematic
phase was observed, while its d -spacing varied depending on the ultrasonic ation. In thefluorohectrite systems, peaks due to lamellar structures were observed. The d -spacing
increased with the decrease in nanosheet concentration, up to 198 nm, corresponding to thechange in the structural color of the colloid observed by naked-eye.

２．背景と目的
申請代表者の宮元は、無機物のみから構成される液晶である「無機ナノシート液晶」を世界に先駆けて発見し 1)、この相転移挙動や光学的性質などを明らかにしてきた。極めて異方的なシート状無機粒子であるナノシートが溶媒中に分散した場合、ある濃度を越えるとナノシートが配向した「液晶相」となる。この等方液晶相転移挙動は、排除体積効果によってある程度説明できる 2)。X 線や中性子による小角散乱法による詳細な構造解析の結果、ナノシート径やナノシート濃度などの条件によって、ネマチック相、ラメラ相、さらにはフラクタル的な組織化構造などさまざまな微構造をとりうることも明らかになってきた 3)。また、このようなナノシート液晶が、光反応などを行うための特異な反応場としても有用であることが見いだされた 4)。しかしながら、ナノシート液晶の構造や特性を制御する因子や、形成のメカニズムについてはまだまだ不明な点が多く、さらなる基礎研究が必要な状況である。そこで本研究では、層状結晶から得られるナノシートコロイド系について、主に層状結晶の種類や試料調製時の条件が構造形成に与える影響を、小角 X 線散乱(SAXS)により検討した。
３．実験内容（試料、実験方法、解析方法の説明）
月布産天然モンモリロナイト（クニピアＦ）または、トピー工業製の合成フルオロヘクトライト（分散剤を含まない特注品）を水に分散して得たコロイドを、ナノシート液晶試料として用いた。SAXS
測定にはBL11に設置のSAXS装置を用いた。Ｘ線のエネルギーは8 KeVとし、サンプルからディテクターまでの距離は2500 mmとした。ディテクタ
ーにはR-AXIS 検出器を使用した。バックグラウ
ンド補正を正確に行うため、検出器の線形性が維持されるカウント数以下となるように、測定時間

Fig. 1 モンモリロナイトコロイド(4 wt %)の SAXS パターン。試料調製時の超音波処理時間は(a) 0 min, (b)5min, (c) 10 min, (d) 30 min, (e) 60 min.

を設定する。測定時間は、１サンプルあたり20分とした。サンプルの厚みは2 mmとし、直径２mm程度の穴を空けた金属板に、２枚のポリマー膜で挟み込む形でサンプルを保持した。
４．実験結果と考察
まずナノシートコロイド液晶の構造に試料調製時の超音波処理時間が与える影響を、4 wt%のモンモリロナイト系にて検討した。Fig.1 に示した
各 SAXS プロファイルでは、ネマチック液晶相によるブロードなピークが確認される。このピークの d 値は、超音波処理時間前は 44 nm であったが、超音波処理を 5 分行うと 54 nm と増加した。その後さらに超音波処理時間を 10 分、30 分、1 時間行
うと、それぞれ 46 nm, 49 nm, 34 nm と、再び減少した。
ナノシートコロイドに超音波を照射すると、ナFig.2 フルオロヘクトライトコロイドの SAXS パターン。ナノシート濃度 1.2 wt% (a), 0.8 wt% (b), 0.5 wt%。

ノシートの粒径（横サイズ）が小さくなることが、既にいくつかの系で確認されている 2)。一方、層状結晶からナノシートへの剥離が不十分な系では、超音波処理によって剥離が進行すると考えられる。本系では、超音波処理前のコロイド中に未剥離の層状物質が残っていることが AFM 観察によって確認されているので、超音波処理をしたことで溶液中のモンモリロナイトの剥離が進行したと考えられる。そのため、超音波処理とともにコロイド中の粒子数が増加したために、粒子間距離と関連する d 値が減少したと考えられる。超音波処理前と比べて、超音波処理 5 分の試料の d 値が増加している理由については、今のところ分からない。
次に構造色を示す平均粒径 607 nm のフルオロヘクトライトコロイドの構造解析を行った(Fig. 2)。
試料濃度 0.5 wt%では 198 nm、0.8 wt%では 167 nm、1.2 wt%では 116 nm のラメラ構造に帰属される鋭いピークが確認された。観察された構造色はそれぞれ、赤、緑、青であり、面間隔の減少に伴って、想定される最大反射波長が長波長側にシフトしていることがわかった。これまでに、大きな面間隔と構造色を示すナノシート液晶がいくつか報告されているが、今まで当研究室で検討してきたフルオロヘクトライトのナノシート液晶では観察されていなかった。この原因は、分散剤であるポリリン酸が共存しているかどうかという点にあると考えられる。ポリリン酸は、ナノシートコロイドの粘性を減少させる効果があり製品に添加されているが、そのメカニズムはよく分かっていない。一方、ポリリン酸が存在するとナノシートの負電荷に起因する反発が遮蔽され、ナノシート間に実効的な引力を与えることが、これまでの当研究室の検討で分かってきている。このために、ポリリン酸が存在しない
本系では、存在していた従来の系よりもナノシート間の引力相互作用が減少し、d 値が増加したのではないかと考えられる。
５．今後の課題
モンモリロナイトおよびフルオロヘクトライトの系については、溶媒中での構造を示唆するようなデータは得られたが、さらに高散乱角度の情報を得ることでナノシートの形・サイズ・剥離度を明らかにする必要がある。また、超音波照射時間とナノシート濃度をより細かく変化させて系統的な検討を行い、これらの系の液晶性についての全体像を把握する必要がある。今後、層状ペロブスカイト系や層状チタン酸系についても、より詳しい検討を行う。
６．参考文献(1)

Miyamoto, N. & Nakato, T. "Liquid Crystalline Nature of K4nb6o17 Nanosheet Sols and Their
Macroscopic Alignment" Adv. Mater. 14, 1267-1270 (2002).

(2)

Miyamoto, N. & Nakato, T. "Liquid Crystalline Nanosheet Colloids with Controlled Particle Size
Obtained by Exfoliating Single Crystal of Layered Niobate K4nb6o17" J. Phys. Chem. B 108, 6152-6159(2004).

(3)

Yamaguchi, D., Miyamoto, N., Fujita, T., Nakato, T., Koizumi, S., Ohta, N., Yagi, N. & Hashimoto, T.
"Aspect Ratio Dependent Phase Transitions and Concentration Fluctuations in Aqueous Colloidal
Dispersions of Charged Plate-Like Particles" Phys. Rev. E. 85, 011403 (2012).

(4)

Miyamoto, N., Yamada, Y., Koizumi, S. & Nakato, T. "Extremely Stable Photoinduced ChargeSeparation in a Colloidal System Composed of Semiconducting Niobate and Clay Nanosheets" Angew.
Chem. Int. Ed. 46, 4123-4127 (2007).

７．論文発表・特許（注：本課題に関連するこれまでの代表的な成果）(1)

Miyamoto, N., Iijima, H., Ohkubo, H. & Yamauchi, Y. "Liquid Crystal Phases in the Aqueous Colloids

of Size-Controlled Fluorinated Layered Clay Mineral Nanosheets" Chem. Commun. 46, 4166-4168(2010).
(2)

Miyamoto, N., Yamamoto, S., Shimasaki, K., Harada, K. & Yamauchi, Y. "Exfoliated Nanosheets ofLayered Perovskite KCa2Nb3O10 as an Inorganic Liquid Crystal" Chem. Asian J. 6, 2936-2939 (2011).

(3)

Geng, F., Ma, R., Nakamura, A., Akatsuka, K., Ebina, Y., Yamauchi, Y., Miyamoto, N., Tateyama, Y. &Sasaki, T. "Reversible, Instant, and Unusually Stable ~100-Fold Swelling of Inorganic LayeredMaterials" Nature Commun. 4: 1632, (2013).

(4)

Geng, F. et al. Gigantic Swelling of Inorganic Layered Materials: A Bridge to Molecularly Thin
Two-Dimensional Nanosheets. J. Am. Chem. Soc. 136, 5491–5500, (2014).

８．キーワード（注：試料及び実験方法を特定する用語を２～３）
無機ナノシート、ナノシート液晶、無機層状粘土鉱物
９．研究成果公開について（注：※２に記載した研究成果の公開について①と②のうち該当しない方を消してください。また、論文（査読付）発表と研究センターへの報告、または研究成果公報への原稿提出時期を記入してください（2014 年度実施課題は 2016 年度末が期限となります。
）
長期タイプ課題は、ご利用の最終期の利用報告書にご記入ください。

① 論文（査読付）発表の報告（印刷物の提出）（報告時期：2016 年 12 月）